Значения флотационного процесса, исследование флотационных реагентов и механизмов их действия на поверхности раздела фаз

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

ЗНАЧЕНИЯ ФЛОТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОТАЦИОННЫХ РЕАГЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ ИХ ДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ФАЗ

Бухоров Шухрат Буриевич

канд. хим. наук, доцент, Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Цодиров Хасан Иргашевич

д-р хим. наук, профессор, Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Абдикамалова Азиза Бахтияровна

PhD, докторант, Каракалпакский научно-исследовательский институт

Каракалпакского отделения АНРУз, Республика Узбекистан, г. Нукус

Эшметов Иззат Дусимбатович

д-р техн. наук, проф., Институт общей и неорганической химии АНРУз,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

IMPORTANCE OF THE FLOTATION PROCESS, STUDY OF FLOTATION REAGENTS AND MECHANISMS OF THEIR ACTION ON THE SURFACE OF THE PHASE SECTION

Sh ukh rat Bukhorov

Candidate of chemical sciences, assistant-professor of Tashkent Chemical Technological Institute,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Xasan Ir. Kadirov

Doctor of Technical Sciences, professor of Tashkent Chemical Technological Institute,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Aziza Abdikamalova

PhD, doctoral candidate, Karakalpak Research Institute, Karakalpak Branch of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan, Nukus

Izzat Eshmetov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of General and Inorganic Chemistry,

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan, Tashkent

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены проблемы и перспективы флотационных процессов в различных отраслях промышленности. Приводятся данные о методах оптимизации процессов обогащения минерального сырья с использованием различных видов флотации и флотореагентов. Рассмотрены эффективные собиратели и пенообразователи и условия их применения в производственном промышленности.

ABSTRACT

The problems and prospects of flotation processes are considered in various industries. The data on methods of optimization of mineral processing processes using various types of flotation and flotation reagents are presented. Effective collectors and foaming agents and the conditions for their use considered in the manufacturing industry.

Ключевые слова: флотация, флотореагент, пенная флотация, собиратели, пенообразователи, регуляторы.

Библиографическое описание: Значения флотационного процесса, исследование флотационных реагентов и механизмов их действия на поверхности раздела фаз // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. Бухоров Ш.Б. [и др.]. 2020. № 9(75). URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10620

Keywords: flotation, flotation reagent, froth flotation, collectors, frothers, regulators.

Введение. В настоящее время в научно-технической литературе часто сталкиваемся с термином флотация, которая применяется для очистки воды от органических веществ и твёрдых взвесей, разделения смесей, ускорения отстаивания в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и др. отраслях промышленности. Флотация является одним из основным технологических процессов обогащения большинство полезных ископаемых, за счет разделения смесей тонкоизмельченных частиц [1]. Процессы флокуляции давно и успешно используются в процессах рудообогащения, вероятно и в этом направлении собран самый большой теоретический и практический опыт. Селективная флокуляция - наиболее перспективный метод концентрирования и обогащения полезных ископаемых, выделения особо ценных веществ из сырья [2].

Метод флотационного обогащения полезных ископаемых — один из наиболее распространенных процессов, подчиняющихся законам коллоидной химии. На сегодняшний день метод приобретает все большее значение, так как, именно его использование, способствует обогащению немагнитной и тонко вкрапленной руды со сложным вещественным составом, которая не обогащается другими классическими методами [3].

Флотация способствует решению ряда важных проблем, связанных: с расширением минеральных ресурсов за счет представления возможности вовлечение в эксплуатацию месторождения бедных комплексных руд; с комплексным использованием полиметаллических руд; с обогащением шла-мов [4].

Применение флотационного процесса непрерывно расширяется. По количеству и разнообразию перерабатываемого сырья флотация занимает первое место среди других технологических процессов обогащения. Первые данные о применении флотации в обогатительных процессах приведены в персидской рукописи, относящейся к XV веку. В этих указаниях предусматривались перемешивание сырья с маслом с последующем смешиванием с водой, что способствует разделению частиц, покрытых маслом и частиц избирательно смачивающейся с водой. Данная разновидность флокуляции была известна как масляная флокуляция и на неё В. Хайнсу (Великобритания) в 1860 году был выдан патент № 488 [5]. Однако, эффективность данного способа флотации была заниженной вследствие расхода значительных количеств масляных веществ.

А. Нибелиусом (США, 1892) и А. Мак-Куисте-ном (Великобритания, 1904) была разработана другая разновидность - пленочная флотация, на основе способности гидрофобных минеральных частиц удерживаться на поверхности воды, в то время как гидрофильные частицы в ней тонут. В настоящее время вышеприведенные способы флотации практически не применяются.

В настоящее время самым распространенным способом флотации наверняка является пенная флотация, с помощью которой во всем мире ежегодно обогащают более 1 млрд. т горной массы и более 20 типов руд. По литературным источникам известно о первом патенте на этот способ, который был выдан Адольфу и Артуру Бесселям (Германия, 1877). Согласно чему, частицы графита, закрепившиеся на газовых пузырьках, образующихся при кипячении суспензии (пульпы), всплывают на поверхность, что дает возможность выделению из зоны разделения. Сегодня пенная флотация проводится подачей газа на флотационных установках. Существует многочисленные теоретические данные объясняющие характер образования пен и их устойчивости от размеров, составляющих системы, от наличия реагентов так называемых пенообразователей [6] и др. Данный вид флотации был описан как единственная самая важная операция, используемая для извлечения и обогащения сульфидных руд. Развитие пенной флотации улучшило извлечение ценных минералов, т. к. как медь и свинен^из природных минералов. Она не только обеспечила полную механизацию добычи, но и позволила экономически эффективно восстанавливать ценные металлы из руды с более меньшим содержанием основного элемента, чем раньше. К настоящему времени известно такие модификаций пенной флотации, как вакуумная, флотогравитация, ионная, электрофлотация, флотация с выделением СО2, пенная сепарация и др. [7].

Процесс флотации используется для отделения большого количества сульфидных, карбонатных и оксидных минералов перед дальнейшей очисткой. Фосфатные минералы и угольное сырье также очищаются по технологиям флотации. Несмотря на достигнутые достижения в этих направлениях производства продолжаются многочисленные научные исследования для усовершенствования флотационных процессов обработки минералов. Так изучены проблемы и перспективы переработки тонких частиц, приводятся методы оптимизации процессов обогащения сульфидного минерального сырья и их устойчивость, а также состояние их поверхности в водных растворах и пульпах, механизм окисления и образования химических соединений для различных условий флотации [8].

Авторами проанализированы результаты окислительно-восстановительного взаимодействия компонентов сульфидных пульп. Исследована кинетика поглощения кислорода сульфидами, их смесями в растворах модификаторов. Определены концентрации влияние железа на процессы флотации пирита и сфалерита. Установлено активирующее влияние катионов меди на сфалерит.

Автором исследуется влияние окисления пульпы острым паром на параметры цинковой флотации. В результате проведенных автором исследований установлено, что нагрев пульпы перед операциями основ-

№ 9

ной и первой переочистной флотации позволяет увеличивать извлечение цинка в конечный концентрат с 73,9 до 78,5 %.

Приведены результаты обогащения с помощью флотации минеральных медно-цинковых, медно-свинцово-цинковых, медно-молибденовых, медно-железных, золотосодержащих, содержащих драгоценные металлы [9]

Одним из процветающих направлений флотационных методов можно наблюдать в очистных сооружениях различных промышленности, где с помощью данного метода удаляются жиры, масла и взвешенные вещества из сточных вод. Эти установки называются установками флотации с растворенным воздухом. В частности, флотация в этом случае используется для удаления масла из сточных вод нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических и химических заводов, заводов по переработке природного газа и аналогичных промышленных объектов [10].

В качестве еще одной отрасли промышленности, которая не обходятся без флотационного обогащения является отрасль по переработке бумаги. Пенная флотация является одним из процессов, используемых для извлечения переработанной бумаги . Цель состоит из выпуска и удаления гидрофобных загрязнений из переработанной бумаги. Загрязняющими веществами считаются печатные краски и липкие материалы [11].

Таким образом процессы флотации основаны на различных свойствах смачиваемости поверхности материалов. В принципе, флотация очень похожа на процесс погружения и плавания, где характеристики плотности материалов относительно среды, в которой они находятся, лежат в основе разделения. Как известно на сегодняшний день флотация приобретает все большее значение, так как, используя данный метод можно обогащать различные руды металлов, очищать сточные воды от различных масложировых и взвешенных веществ, а также и в др. отраслях промышленности для решения ряда важных процессов.

Назначение и классификация флотационных реагентов

Общеизвестно, что флотация осуществляется за счет адсорбции молекул воздуха к минеральным частицам компонентов под воздействиями веществ называемыми «флотореагенты». Ход процесса флотационного обогащения и её результат в значительной степени определяются реагентным режимом флотации, т.е. ассортиментном видом и способом их применения. Данный режим преимущественно определяется физико-химическими характеристиками полезного ископаемого, степенью его дисперсности, а также условиями, предъявляемыми к готовым продуктам [12].

В процессе флотации для лучшего обогатительного результата обычно применяют несколько фло-тореагентов, действие которых взаимосвязано и зависит от концентрации каждого из них. Поэтому превышение расхода одного реагента вызывает необходимость повышения расхода других реагентов и сверх увеличения (или уменьшение) их концентрации может привести к ухудшению технологических

сентябрь, 2020 г.

показателей всего процесса. Эксперименты показали, что минимально возможные расходы реагентов обеспечивают меньшие затраты на переработку минерального сырья и более лучшие результаты процесса обогащения. Несмотря на накопленный теоретический и практический опыт, необходимое количество реагентов всегда определяются с помощью лабораторных флотационных опытов, уточняются в промышленных условиях для каждого минерального сырья [13.

На активность флотореагентов влияют различные физические процессы т.к. подача реагента (в парообразном состоянии или в виде аэрозоля) ультразвуковая, тепловая обработка и химические процессы, т.к. электрохимическое окисление, бактериальная обработка, смешивание разных реагентов, и др. В основном данные мероприятия используются для повышения технико-экономических показателей процесса в целом [14].

Целевое назначение флотореагентов предопределяет их соответствие на одного из трех больших классов: собиратели, пенообразователи и регуляторы.

Собиратели по природе являются органическими веществами, закрепляющиеся по большей части на поверхности раздела твердое-жидкость. Пенообразователи же поверхностно-активные органические вещества, которые адсорбируются преимущественно на поверхности раздела жидкость-газ. Регуляторы применяются в качестве дополнения к собирателям и пенообразователям для повышения селективности флотации или повышения извлечения минералов. Представителями данного класса являются вещества как неорганического, так и органического происхождения. Основное назначение собирателей состоит из гидрофобизации минеральной поверхности, увеличении скорости и прочности прилипания частиц к пузырькам воздуха [15].

В последнее время селективные собиратели в основном производятся на основе хелатообразующих органических соединений, содержащих электронодо-норные атомы, т.к. азот, кислород, серы, фосфор и конечно же галогены. Как правило, неполярная часть анионных сульфгидрильных собирателей (полярная часть содержит S-2) содержит 2-6 атомов углерода, а оксигидрильные собиратели (полярная часть содержит O-2) же содержать 12-18 атомов углерода. Из не-ионогенных собирателей в практике флотации применяют неполярные масла и нерастворимые в воде серосодержащие маслообразные реагенты [17].

Для флотации сульфидных и сульфидизирован-ных руд тяжелых цветных металлов наиболее эффективны серосодержащие собиратели—сульфгидриль-ные и производные тиокарбаминовых кислот. При флотации окисленных минералов руд редких, черных и некоторых цветных металлов эффективны кислородсодержащие (карбоновые кислоты и их производные), азотсодержащие (амины, четвертичные аммониевые основания, соли аммония) и некоторые серосодержащие собиратели [18].

В качестве флотореагентов, селективных по отношению к золоту за счет образования труднорастворимых комплексных соединений в УРАН ИПКОН

№ 9

РАН предложено использование модифицированных растворов сульфгидрильных собирателей - ксантоге-ната и диэтилдитиокарбамата, в состав которых входят неионогенные компоненты, обладающие гидро-фобизирующей способностью и комплексообразую-щими свойствами по отношению к благородным металлам [19].

При флотации кварца, сильвинита, некоторых окисленных минералов цветных и редких металлов (смитсонит, каламин, вольфрамит и др.) применяют азотсодержащие (амины, четвертичные аммониевые основания, соли аммония) и кислородсодержащие (карбоновые кислоты и их производные) собиратели [20].

Установлено возможность повышения селективности флотационного разделения сульфидов меди и цинка путем применения композиции реагентов - ди-алкилдитиофосфата натрия и бутилового ксантоге-ната. Определены влияния соотношения основного собирателя Кх и дополнительного собирателя БТФ на технологические показатели флотации и селективность разделения сульфидов меди и цинка. Для флотации сульфидных руд тяжелых цветных металлов также эффективны оксигидрильные и катионные собиратели; однако по селективности действия они значительно уступают в этом случае сульфгидрильным собирателям и производным тиокарбаминовых кислот [21].

Для эффективного диспергирования воздуха, доставляемого в флотационную камеру, на пузырьки с требуемыми объемом и стабильностью, применяются пенообразователи. Их молекулы имеют гетеро-полярное строение, т.е. содержат гидрофобную и гидрофильную группы атомов [22], неполярная часть которой включает один или несколько алифатических или циклических углеводородных радикалов. Полярной природой пенообразователи обязаны гид-роксильной, карбоксильной, карбонильной, амино-или сульфогруппам.

Интенсивность процесса флотации определяется величиной поверхности раздела жидкость - газ, которая при одинаковых количествах газа будет увеличиваться с повышением дисперсности пузырьков. Однако этот процесс сопровождается с резким увеличением свободной поверхностной энергии, что повышает неустойчивой пульпы с точки зрения термодинамики, т.е. сливаются в более крупные, общая их поверхность и значение свободной энергии системы при этом уменьшаются. Чистые жидкости не могут образовывать устойчивую пену по причине того, что при столкновении воздушные пузырьки коалесци-руют, уменьшая общую поверхность и значения свободной энергии системы. Пенообразователи замедляет процесс коалесценции, так как в результате адсорбции на поверхности раздела жидкость - газ образуется ориентированный слой молекул, полярные концы которых гидратируются диполями воды.

В зависимости пенообразовательной способности от рН вспениватели классифицируются на три основные группы: кислые, основные и нейтральные [23].

сентябрь, 2020 г.

Кислые и нейтральные пенообразователи при флотации руд цветных и редких металлов практически не применяются, т.к. они являются токсичными (фенольные реагенты, тяжелые пиридиновые основания) и очистка сточных вод от них представляет большую трудность.

К нейтральным пенообразователям, содержащим ароматические спирты, относятся терпинел содержащие вещества и некоторые синтетические реагенты, содержащим эфирные связи, относятся моноэфиры полипропиленгликолей, полиалкоксиалканы, диал-килфталаты, диметилфталаты, реагенты ОПСБ (окись пропилена спирт бутиловый), Э-1 и др. Пенообразователь ОПСБ обладает очень сильными пено-образующими свойствами и применяется при флотации медно-молибденовых и других руд, в цикле коллективной флотации сульфидов из полиметаллических руд [24].

К пенообразователям с эфирными связями относятся оксаль (Т-80), Т-66, ОПСБ, ОПСМ, Э-1. Т-80 -это улучшенный вариант пенообразователя Т-66. Он менее токсичен и менее летуч, чем Т-66 и расход его ниже на 10-20%. Оксал является побочным продуктом производства диметилдиоксана, в его состав входит свыше 60 соединений, из которых идентифицировано только 15 [25].

Пенообразователь для флотации руд цветных и благородных металлов получен на основе сивушного масла путем его модифицирования с применением серной кислоты в качестве катализатора и кислорода воздуха как окислителя. Продукт с наиболее выраженным пенообразующим качеством обозначен МФС- модифицированная фракция спиртов, испытан при флотации золотосодержащей руды.

При флотации руд цветных металлов реагенты на основе ацетиленовых спиртов ДМИПЭК и ДК-80 проявляют себя как селективные дополнительные собиратели, обладающие пенообразующими свойствами, и при расходе 3-35 г/т позволяют сократить время флотации, а также повысить извлечение меди до 3,5 %, цинка — до 12 %, золота до 8-10 %. Применение ДМИПЭК и ДК-80 в качестве дополнительных селективных собирателей-пенообразователей при флотации различных типов руд цветных и благородных металлов позволит повысить извлечение ценных компонентов на 1,5-12,0 %, увеличить скорость флотации почти в два раза, улучшить качество получаемых концентратов, повысить стабильность показателей флотационного процесса и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в районе действия флотационных фабрик за счет снижения содержания тяжелых металлов в хвостах обогащения. На базе продуктов переработки углеводородного сырья синтерзирован пенообразователь АКА-9 для усовершенствования процесса флотации полиметталиче-ского сырья.

Из нефтяного сырья получен новый сульфгидрильный пенообразователь (КСК-6) тетра-гидропиранового ряда, который испытан при флотационном обогащении мономинералов и полиметаллической руды взамен реагента. Выявлено, что КСК-

№ 9

6 при этом относительно более эффективен, чем Т-80 [26].

Созданы композиции на основе вспенивателя Т-80 с водными растворами натриевых серосодержащих неорганических солей способствуют снижению расхода пенообразователя, повышению извлечения и содержания ценных компонентов в концентраты. В результате исследований было выявлено, что при расходе реагента ЧГС - 1214 (30 % водный раствор смеси хлоридов ^^диметил-Ы-додецил- и N1^ диметил-Ы-тетрадецил гидрозиния) в количестве 2 г/т обеспечивается повышение качества медного концентрата на 0,87 % и извлечения меди в медный концентрат на 3,7 %, при этом извлечение никеля в медный концентрат снижается на 2,14 % [27].

Синтезированы весьма интересные комплексные селективные реагенты: композиционный ксантоге-нат (КК) и композиционный аэрофлот (КА) с получением смесей КС-1, КС-2, КС-3 на их основе при различных их соотношениях для флотационного извлечения сульфидных минералов с тонкой вкрапленностью золота из труднообогатимых руд.

Имеются данные о синтезе пенообразователя на основе одноатомных вторичных спиртов, смеси метиловых эфиров бензолкарбоновых, изоамилавой, янтарной и глутаминовой кислот, получаемые в результате метилирования продукта окисления угля [28].

сентябрь, 2020 г.

Таким образом, проведенный обзор показывает разнообразность существующих вспенивателей, применяемых на обогатительных предприятиях и предлагаемые исследователями для обогащения различных минеральных руд.

Как было отмечено регуляторы — это флотационные реагенты, применяемые в дополнение к собирателям и пенообразователям для повышения селективности флотации или повышения извлечения минералов. Для флотации минерального сырья предложено около четырехсот регуляторов. В зависимости от целевого назначения в процессе флотации в каждом конкретном случае различают регуляторы активирующего, депрессирующего или подавляющего действия и регуляторы среды.

Таким образом, в настоящей работе обобщены и проанализированы некоторые приведенные в научно-технической литературе данные по созданию флотореагентов и об их сорбционных способностях на разделе соприкасающихся фаз. Схожесть и отличительные свойства исследуемых объектов подтверждают возможность еще больше расширить список собирателей, пенообразователей. С этой точки зрения остается открытым вопрос дальнейшего исследования данных объектов, способов их получения, особенно на основе отходов промышленности, что является актуальным с научной точки зрения, а также экономически и экологически выгодным.

Список литературы:

1. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения: Учебник. — 4-е изд., переработ. и доп. — М.: Издательство «Горная книга», 2016. — 595 с.:

2. Аксенов, В.И. Применение флокулянтов в системах водного хозяйства: учебное пособие / В.И. Аксенов, Ю.В. Аникин, Ю.А. Галкин, И.И. Ничкова, Л.И. Ушакова, Н.С. Царев. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 92 с.

3. Губин С.Л., Авдохин В.М. Флотация магнетитовых онцентратов катионными собирателями // Горный журнал. - 2006. - № 7. - С. 80-84.

4. Glembotskii, V. A., Klassen, V. I., and Plaksin, I. N. (1972), Flotation, Primary Sources, New York, 633 pages

5. Woodcroft B. Chronological Index of Patents Applied for and Patents Granted, For the Year 1860 (англ.). — London: Great Seal Patent Office, 1861. — P. 34.

6. Андреев А.П., Герасимова И.Н. Пенооразующие составы для тушения, изоляции и дегазации проливов экологически опайных веществ // Пожаровзрывобезопасность. - 2005, Т. 14, № 6, С. 67-70.

7. Нгуен, Ан (2003). Коллоидная наука о флотации. С. 11-12. ISBN 0824747828.

8. Авдохин В.М. Проблемы и перспективы переработки тонких частиц // Горный информационно-аналитический бюллетень (Научно-технический журнал) 2011. № 1, С. 567-580.

9. Усманова Н.Ф., Шошина А.С. Извлечение цветных и благородных металлов из шламовой фракции выветре-лых хвостов обогащения медно-никелевых руд // Горный информационно-аналитический бюллетень (Научно-технический журнал), 2009. № 25, C.493-501.

10. Очистка сточных вод металлургии, машиностроения, гальванического производства [Электронный ресурс]. Режим доступа https://envirochemie.ru/desisions/metall/ Загл. с экрана (дата обращения 26.07.2020).

11. Пузыров С. С., Ковалева О. П. Ресурсосберегающая технология переработки макулатуры. Часть 8: Удаление печатной краски // ЛесПромИнформ №4(44), 2007. https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=877

12. Бобракова А.А. Обоснование реагентного режима сульфидной флотации молибденсодержащих руд алюмо-силикатного состава // Горный информационно-аналитический бюллетень (Научно-технический журнал), 2013. C.298-302.

13. Понятие флотации примеры флотореагентов [Электронный ресурс]. https://gist.github.com/anonymous/ 54b8d8b6f3ab91d6e0bdc68633eff825 Загл. с экрана (дата обращения 27.07.2020).

14. Seyed, Hamid & Hosseini, Hamid & Hosseini. (2008). Physicochemical studies of oxide zinc mineral flotation. 228 p.

15. Шубов Л.Я., Иванков С.И., Щеглова Н.К. Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья - М.: Недра, 1990. - Книга1 - С. 5-26.

16. Матвеева Т.Н., Иванова Т.А., Громова Н.К. Теоретические подходы к созданию селективных реагентов для извлечения сульфидов с эмульсионной вкрапленностью золота / Материалы международного совещания. Верхняя Пышма, 19-24 сентября 2011 г., Екатеринбург: Издательство «Форт Диалог-Исеть», 2011. - 580 с.

17. Назначение и классификация флотационных реагентов [Электронный ресурс]. Режим доступа http://xn--80agec0aqcasshn.xnp1ai/artides/flotoreagenty/klassifikaciya-flotoreagentov Загл. с экрана (дата обращения 27.07.2020).

18. Автоматизированная система управления дозирования реагентов Сатпаевской обогатительной фабрики [Электронный ресурс]. Режим доступа https://revolution.allbest.ru/manufacture/00271329.html Загл. с экрана (дата обращения 27.07.2020).

19. Чантурия В.А., Матвеева Т.Н., Иванова Т.А., Громова Н.К. Ланцова Л.Б. Исследование нового класса ком-плексообразующих реагентов для селекции золотосодержащих пиритаи арсенопирита // ФТПРПИ, 2011, №1, С.81-89.

20. Определение флотореагентов и их классификация [Электронный ресурс]. Режим доступа https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00429984_0.html Загл. с экрана (дата обращения 27.07.2020).

21. Игнаткина В.А. Развитие теории селективности действия сочетаний собирателей при флотации труднообо-гатимых руд цветных металлов: Автореф. дис. ...кан.тех.наук. - М.: 2011. - 47 с.

22. Мелик-Гайказян В.И., Ворончихина В.В., Емельянова Н.П., Драганов А.В., Ермаков К.Г. Основная характеристика флотационной активности аполярных реагентов. Цветная металлургия, 2004. №4.-С.68-71

23. Пенообразователи и поверхностно-активные вещества для тушения пожаров: классификация пенообразователей и пены [Электронный ресурс]. Режим доступа https://fireman.club/statyi-polzovateley/penoobrazovateli-i-poverxnostno-aktivnye-veshhestva-dlya-tusheniya-pozharov/ Загл. с экрана (дата обращения 27.07.2020).

24. George Z. Kyzas, Kostas A. Matis. The Flotation Process Can Go Green. Processes 2019, 7, 138.

25. Пенообразователи [Электронный ресурс]. Режим доступа https://studbooks.net/1887698/ tovarovedenie/penoobrazovateli Загл. с экрана (дата обращения 27.07.2020).

26. Бектурганов Н.С., Тусупбаев Н.К., Семушкина Л.В., Калиева Р.С. Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья Цветные металлы, 2010. - №4.- С. 48-51.

27. Патент 2185891. Россия. Способ флотации сульфидных медно-никелевых руд. / Тимошенко Л.И., Самойлов В.Г., Семенова Л.А., Маркосян С.М. // Институт химии и химической технологии СО РАН. опубл. №11. 2005 г.

28. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. - М.: МГТУ. Т. IV. 3-е изд., перераб. и доп. - 2008. - 710 с.